Fundicion by Oscar Umba 13097 views\nYuLii Suarez M\nTexto detallado sobre las fundiciones de hierro. Detalla las diferentes propiedades que las caracterizan a cada uno de los tipos de fundiciones.\n1. 1 FUNDICIONES DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA F.I.U.B.A. ING. GUILLERMO CASTRO FEBRERO 2009\n2. 2 FUNDICIONES DE HIERRO Las fundiciones de hierro son aleaciones de hierro carbono del 2 al 5%, cantidades de silicio del 2 al 4%, del manganeso hasta 1%, bajo azufre y bajo fósforo. Se caracterizan por que se pueden vaciar del horno cubilote para obtener piezas de muy diferente tamaño y complejidad pero no pueden ser sometidas a deformación plástica, no son dúctiles ni maleables y poco soldables pero sí maquinables, relativamente duras y resistentes a la corrosión y al desgaste. Las fundiciones tienen innumerables usos y sus ventajas más importantes son: - Son más fáciles de maquinar que los aceros. - Se pueden fabricar piezas de diferente tamaño y complejidad. - En su fabricación no se necesitan equipos ni hornos muy costosos. - Absorben las vibraciones mecánicas y actúan como autolubricantes. - Son resistentes al choque térmico, a la corrosión y de buena resistencia al desgaste. De acuerdo con la apariencia de su fractura, las fundiciones pueden ser grises, blancas, atruchadas, aunque también existen las fundiciones maleables, nodulares y especiales o aleadas. MICROCONSTTITUYENTES DE LAS FUNDICIONES Las fundiciones de hierro pueden presentar los mismos constituyentes de los aceros, más el eutéctico ledeburita compuesto de austenita y cementita, el eutéctico ternario de cementita, ferrita y fosfuro de hierro (esteadita) y el carbono en forma de láminas, nódulos o esferitas de grafito, su microestructura se basa en el diagrama hierro carbono estable. Ledeburita: Es el constituyente eutéctico que se forma al enfriar la fundición líquida de 4.3% C desde 1145°C. Está formada por 52% de cementita y 48% de austenita de 2% C. La ledeburita no existe a temperatura ambiente en las fundiciones ordinarias debido a que en el enfriamiento se transforma en cementita y perlita; sin embargo en las fundiciones se pueden conocer la zonas donde existió la ledeburita por el aspecto eutéctico con que quedan las agrupaciones de perlita y cementita. Esteadita: Es un constituyente de naturaleza eutéctica duro, frágil (300 a 350 Vickers) y de bajo punto de fusión (960°C), que aparece en las fundiciones de alto contenido en fósforo (más de 0. l5 % P) Propiedades Es muy frágil, dureza baja de unos 80 a 100 HB, resistente al choque térmico, a la corrosión, absorbe las vibraciones, bajo costo y poco soldable comparado con el acero. Aspecto La superficie exterior en la fundición es de color gris oscuro, mientras que la fractura es oscura (fundición negra) o gris (fundición gris) o atruchada (puntos claros sobre fondo oscuro, o viceversa) o clara (fundición blanca); al aire libre, la superficie externa se cubre de herrumbe (óxido hidratado de hierro) de color rojo pardo que penetra lentamente en el interior.\n3. 3 Peso específico El peso específico varía con la composición y por consiguiente con el aspecto de la fundición; se puede admitir, por término medio: Fundición gris = 7 a 7.2 Fundición atruchada = 7.3 a 7.4 Fundición blanca = 7.4 a 7.6 Temperatura de fusión Varía con la composición y el aspecto de la fundición. En promedio es: Fundición negra gris 1200° C Fundición blanca 1100° C Fluidez Es la propiedad del metal líquido de correr y de llenar bien los moldes: en igualdad de temperatura, la fundición fosforosa es más fluida que la fundición con poco fósforo. Contracción Como se ha visto, el metal, al solidificarse, sufre una contracción: en la fundición blenca la contracción es casi igual a la del acero (16 a 18 por 1000). En las fundiciones grises, en las cuales en el momento de la solidificación se segregan las laminillas de grafito ( de peso específico - 2 ) con aumento de volumen de la masa, la contracción final resulta menor ( 10 por 1000); la contracción varia también según los obstáculos mayores o menores que encuentra la colada en el molde. Resistencia a la tracción La fundiciíon gris tiene una carga de rotura a la tracción que, de cerca de 15 Kg/mm2, llega a los 30 , 40 y 45 Kg/ mm2. Las fundiciones aleadas y las esferidales sobrepasan este límite llegando a cargas que se pueden comparar a las de los aceros de calidad (70 y hasta 80 Kg/ mm2.) en las fundiciones maleables las cargas de rotura son de por lo menos 32 Kg/ mm2, generalmente en torno a 40 Kg/ mm2. La resistencia a la comprensión es mayor, y para las fundiciones grises normales resulta cerca de tres veces la de la tracción: por eso, como vemos, es aconsejable someter las piezas de fundición a esfuerzos de compresión, más bien que a los de tracción. Resistencia a la flexión Puesto que en la flexión las fibras del elemento quedan tensas en la parte convexa, y comprimidas en la cóncava, la resistencia a la flexión varia según la orientacion de la sección. Resistencia al choque El choque y la resiliencia son solicitaciones dinámicas, y en su confrontación la fundición se comporta de un modo particular. Las fundiciones grises, resisten no muy bien los choque y son frágiles porque no sufren deformaciones plásticas. Las fundiciones maleables, por el contrario, y las de grafito nodular (fundiciones dúctiles) resisten bien; no obstante, si los choques está\n4. contenidos en el límite de seguridad; las fundiciones grises tienen un óptimo comportamiento, por su propiedad característica de amortiguar las vibraciones, por esto (además de por razones económicas) se ha llegado a sustituir los cigüeñales de acero tratado para compresores y para motores de combustión interna, por árboles colados con fundición gris, obteniéndose un funcionamiento más regular más suave y menos ruidoso. 4 Dureza La dureza de la función es relativamente elevada. La fundición gris tiene una dureza de 140 a 250 Brinell, se puede mecanizar fácilmente, porque la viruta se desprende mejor y por la presencia de grafito liberado, que lubrica el paso de la viruta sobre el corte de la herramienta, la Viruta es siempre escamosa, excepto en las fundiciones maleables y en las de grafito nodular. Las fundiciones blancas tienen una dureza superior a 350 a 400 Brinell. Hasta cerca de 550 Brinell se pueden mecanizar con herramientas de carburo; más allá, requieren la muela de esmeril Resistencia química La fundición tiene una discreta resistencia química, es decir, a los ácidos, a los álcalis, a las oxidaciones y al fuego. Por esto se hacen elementos para máquinas e instalaciones químicas y elementos para máquinas e instalaciones térmicas (parrillas, por ejemplo, calderas, etc). Otras propiedades La fundición no es dúctil, no es maleable (en el verdadero sentido de la palabra); se puede soldar al latón; en la soldadura oxiacetilénica y en la eléctrica de arco, el metal de aporte (acero o fundición) adquiere una elevada dureza y sólo con alguna dificultad puede ser trabajado. La fundición puede recibir baños galvánicos (ser niquelada, por ejemplo), ser galvanizada en caliente, estañada y esmaltada al fuego (piezas de uso doméstico y par la industria química) FUNDICION GRIS La mayor parte del contenido de carbono en el hierro gris se da en forma de escamas o láminas de grafito, las cuales dan al hierro su color y sus propiedades deseables. Clasificación de las láminas de grafito según la forma, tamaño y distribución\n5. El hierro gris es fácil de maquinar, tiene alta capacidad de templado y buena fluidez para el colado, pero es quebradizo y de baja resistencia a la tracción. 5 Microestructura del hierro gris (ferrita y perlita) El hierro gris se utiliza bastante en aplicaciones como bases o pedestales para máquinas, herramientas, bastidores para maquinaria pesada, y bloques de cilindros para motores de vehículos, discos de frenos, herramientas agrícolas entre otras. Clase Resistencia a la tracción-(psi) Dureza Brinell Estructura 20 24000 130-180 F,P 30 34000 170-210 F,P,G 40 44000 210-260 P,G 50 54000 240-280 P,G 60 64000 260-300 B,G Clasificación de las fundiciones grises según la norma ASTM A48-41. F: ferrita; P: perlita; G: grafito; B: bainita FUNDICION NODULAR La fundición nodular, dúctil o esferoidal se produce en hornos cubilotes, con la fusión de arrabio y chatarra mezclados con coque y piedra caliza. La mayor parte del contenido de carbono en el hierro nodular, tiene forma de esferoides. Para producir la estructura nodular el hierro fundido que sale del horno se inocula con una pequeña cantidad de materiales como magnesio, cerio, o ambos. Esta microestructura produce propiedades deseables como alta ductilidad, resistencia, buen maquinado, buena fluidez para la colada, buena endurecibilidad y tenacidad. No puede ser tan dura como la fundición blanca, salvo que la sometan a un tratamiento térmico, superficial, especial. Este tipo de fundición se caracteriza por que en ella el grafito aparece en forma de esferas minúsculas y así la continuidad de la matriz se interrumpe mucho menos que cuando se encuentra en forma laminar, esto da lugar a una resistencia a la tracción y tenacidad mayores que en la fundición gris ordinaria. La fundición nodular se diferencia de la fundición maleable en que normalmente se obtiene directamente en bruto de colada sin necesidad de tratamiento térmico posterior. El contenido total de carbono de la fundición nodular es igual al de la fundición gris. Las partículas esferoidales de grafito se forman durante la solidificación debido a la presencia de pequeñas cantidades de magnesio o cerio, las cuales se adicionan al caldero antes de colar el metal a los moldes, la cantidad de ferrita presente en la matriz depende de la composición y de la velocidad de enfriamiento.\n6. 6 Microestructura de la fundición nodular ferrítico perlítica Las fundiciones nodulares perlíticas presentan mayor resistencia pero menor ductilidad y maquinabilidad que las fundiciones nodulares ferríticas. Clase Resistencia (psix1000) Límite de fluencia Dureza Brinell Alargamiento (%) 60-40-18 42000 28000 149-187 18 65-45-12 45000 32000 170-207 12 80-55-06 56000 38000 187-255 6 100-70-03 70000 47000 217-267 3 120-70-02 84000 63000 240-300 2 Clasificación de la fundición nodular teniendo en cuenta sus características mecánicas de acuerdo con la norma ASTM A- 536. Cada día se están sustituyendo muchos elementos de máquinas que tradicionalmente eran de fundición gris o acero por fundición nodular. FUNDICION MALEABLE Los hierros maleables son tipos especiales de hierros producidos por el tratamiento térmico de la fundición blanca. Estas fundiciones se someten a rígidos controles y dan por resultado una microestructura en la cual la mayoría del carbono está en la forma combinada de cementita, debido a su estructura la fundición blanca es dura, quebradiza y muy difícil de maquinar. Microestructua de la fundición maleable ferrítica\n7. La fundición blanca se produce en el horno de cubilote, su composición y rapidez de solidificación separa coladas que se transformarán con tratamiento térmico en hierro maleable. La fundición blanca también se utiliza en aplicaciones donde se necesita buena resistencia al desgaste tal como en las trituradoras y en los molinos de rodillos. 7 FUNDICION BLANCA Se forma al enfriar rápidamente la fundición de hierro desde el estado líquido, siguiendo el diagrama hierro-cementita metaestable ; durante el enfriamiento, la austenita solidifica a partir de la aleación fundida en forma de dendritas. A los 1130°C el líquido alcanza la composición eutéctica (4.3%C) y se solidifica como un eutéctico de austenita y cementita llamado ledeburita. Este eutéctico aparece en su mayor parte como cementita blanca que rodea las dendritas de forma de helecho. Microestructura de la fundición blanca Al enfriarse las fundiciones desde 1130°C hasta 723 °C el contenido de carbono de la austenita varía de 2 a 0.8%C al precipitarse cementita secundaria que se forma sobre las partículas de cementita ya presentes, a los 723°C la austenita se transforma en perlita, el eutectoide de los aceros. La fundición blanca se utiliza en cuerpos moledores por su gran resistencia al desgaste, el enfriamiento rápido evita la grafitización de la cementita pero si se calienta de nuevo la pieza colada a una temperatura de 870°C el grafito se for ma lentamente adoptando una forma característica conocida como carbono de revenido, resultando la fundición maleable. La matriz de la fundición puede ser ferrítica o perlítica si la aleación se enfría más rápidamente a partir de los 723°C al final del tratamiento de maleabilización. Las fundiciones maleables se utilizan en la fabricación de partes de maquinaria agrícola, industrial y de transporte. FUNDICION ATRUCHADA Se caracteriza por tener una matriz de fundición blanca combinada parcialmente con fundición gris. El carbono se encuentra libre y combinado, siendo difícilmente maquinable.\n8. 8 FUNDICION ALEADA Las fundiciones aleadas son aquellas que contienen Ni, Cr, Mo, Cu, etc., en porcentajes suficientes para mejorar las propiedades mecánicas de las fundiciones ordinarias o para comunicarles alguna otra propiedad especial, como alta resistencia al desgaste, alta resistencia a la corrosión, a1 calor etc. EFECTOS DE LOS ELEMENTOS DE ALEACIÓN EN LAS FUNDICIONES Los elementos de aleación modifican la microestructura de las fundiciones y con ello su dureza y resistencia, estando en ocasiones estos cambios influenciados, además, por una variación de la templabilidad. Los elementos de aleación modifican también como en los aceros, la situación de los puntos críticos y además ejercen una acción muy importante y compleja de la grafitización. En la tabla I se señala la influencia que los diversos elementos aleados ejercen sobre la formación del grafito y de los carburos y sobre las características de la matriz, y en la tabla II se señala la influencia que tienen sobre los puntos críticos. Ciertos elementos como el Silicio, aluminio, níquel y cobre, que se disuelven en la ferrita, la endurecen y la hacen aumentar su resistencia, Son elementos que favorecen la grafitización. Otros elementos como el cromo, manganeso, y molibdeno son formadores de carburos, son elementos que tienden a formar fundición blanca en vez de gris y dificultan la grafitización. TABLA I\n9. 9 TABLA II CLASIFICACION DE LAS FUNDICIONES ALEADAS De una forma general, se pueden clasificar las fundiciones aleadas en dos grupos: 1. Fundiciones de baja y media aleación, que se caracterizan por tener pequeñas cantidades de Ni, Cr, Mo, y Cu, generalmente en porcentajes inferiores a 5%. En general, son fundiciones de alta resistencia a la tracción, de 25 a 50kg/mm2 , muy superior a la de las fundiciones ordinarias. Suelen ser de estructura perlitica, sorbítica, bainítica y martensítica. También pertenecen a este grupo de fundiciones de baja aleación las fundiciones con 1 a 2% de cromo resistente al calor y las fundiciones martensíticas muy resistentes al desgaste. 2. En esta familia, se suelen agrupar las fundiciones muy resistentes al desgaste, al calor y a la corrosión y cuya micro estructura suele ser austenítica o ferriítica. FUNDICIONES DE BAJA Y MEDIA ALEACION Estas fundiciones suelen contener cantidades de níquel, cromo, molibdeno y cobre en porcentajes generalmente inferiores al 1.5%. En estas fundiciones de gran resistencia, es frecuente que los elementos aleados estén en la proporción de una parte de cromo y dos o tres partes de níquel. El cobre y el molibdeno, en general, suelen encontrarse en cantidades relativamente pequeñas, empleándose estos elementos unas veces solos y otras con níquel o cromo, o con ambos a la vez. En ocasiones mucho menos frecuentes, estas fundiciones contienen también pequeñas cantidades de titanio y vanadio, que son añadidos principalmente para conseguir disminuir el tamaño de las láminas de grafito o para afinarar la matriz, y para mejorar también la resistencia al desgaste. FUNDICIONES DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN En este grupo se incluyen una gran variedad de fundiciones de composiciones muy diversas y resistencia a la tracción, variables de 25 a 50 kg/mm2 .A este grupo pertenecen ciertas fundiciones al níquel, fundiciones al cromo, al cromo-níquel, al cobre etc. En estas fundiciones, una de las ventajas más importantes del empleo de los elementos de aleación, es que con ellos se evita la formación de grandes laminas de grafito y se aumenta la resistencia de la matriz. También es importante señalar que la presencia de esos elementos reducen la susceptibilidad de las fundiciones a las variaciones de sección. Es decir, se consiguen que las propiedades sean\n10. más constantes en piezas de diferentes espesores. Además, la matriz de las fundiciones aleadas tienen más resistencia y dureza que la matriz de las fundiciones ordinarias. Como es tan grande el número de fundiciones que pertenecen a este grupo y tan numerosas y particulares sus aplicaciones, es difícil señalar las características propias de cada composición. En algunos aspectos puede decirse que en ellas la influencia de los elementos de aleación es la misma que en la de los aceros. 10 FUNDICIONES MARTENSÍTICAS RESISTENTES AL DESGASTE Para la fabricación de piezas que deban tener gran resistencia al desgaste, o que exijan muy altas durezas o deban sufrir grandes presiones, se emplean fundiciones martensíticas al níquel y al manganeso. Las fundiciones martensíticas más utilizadas son las blancas. Sin embargo, también se fabricaban fundiciones martensíticas que son de usos mas restringidos. Fundiciones martensíticas blancas al níquel Estas fundiciones suelen contener 4.5% de níquel, 2% de cromo, y bajo silicio, 0.50%, alcanzándose con ellas durezas variables de 500 a 700 Brinell. En América estas fundiciones martensíticas al níquel que son fundiciones blancas son conocidas con la denominación Ni-hard. Fundiciones martensíticas grises Estas fundiciones un bruto de colada estructura martensítica por simple enfriamiento en arena. Suelen conocerse a veces con la denominación de fundiciones autotemplables por la elevada dureza 400 a 45º Brinell que adquieren directamente de la colada sin ningún tratamiento. No pueden ser mecanizadas con herramientas ordinarias. FUNDICIONES RESISTENTES AL CALOR CON 1% DE CROMO Una de las dificultades del empleo de las fundiciones ordinarias para ciertos usos es el hinchamiento que experimentan cuando sufren calentamiento a temperaturas superiores a 4500 .Para muy elevadas temperaturas de servicio y en ocasiones en que no importa mucho el precio, se emplean fundiciones austeníticas con 15 o 20% de níquel. Pero cuando el calentamiento del material no pasa de los 700 °C y no se pueden emplear materiales caros, se pueden usar las fundiciones aleadas con pequeños porcentajes de cromo y bajo contenido en silicio, con las que se obtienen muy buenos resultados. Se pueden usar de 0.6 a 1.25% de cromo que actúa como elemento estabilizador de carburos y contenidos bajos en silicio de 1.5 a 2% para limitar la grafitización, que es una de las causas del hinchamiento. FUNDICIONES DE ALTA DUREZA CON 1 A 3% DE CROMO Empleando contenidos de cromo variables de 1 a 2% se obtienen fundiciones blancas de dureza muy elevada. Estas fundiciones se emplean bastante poco, casi exclusivamente en casos en que interesa gran resistencia al desgaste y a la abrasión, y no importa mucho la tenacidad del material. Para la fabricación de placas de blindaje, piezas de rozamiento, zapatas de freno, gúias de rodadura, son muy empleadas fundiciones blancas de 2 a 3% de cromo, con durezas variables 400 a 450 Brinell.\n11. 11 FUNDICONES ALEADAS AL CROMO Las fundiciones con alto porcentaje de cromo se pueden clasificar en dos familias: 1. Fundiciones con 6 a 25% de cromo, que son fundiciones blancas de muy elevada dureza: 400 a 550 Brinell. 2. Fundiciones de 33% de cromo, que son de estructura ferrítica. Las primeras son de gran resistencia al desgaste y buena resistencia al calor, y las segundas tienen muy buena resistencia a la oxidación a temperaturas muy elevadas. La influencia que ejercen diversos contenidos de cromo, así como las microestructuras y características que se obtienen en cada caso, se verán a continuación. El cromo en porcentajes de 0.10 a 0.20% afina la perlita y el grafito de las fundiciones ordinarias. Con 1% de cromo se provoca ya la aparición de carburos de gran dureza, que, además, son muy estables a altas temperaturas. Con 2% de cromo desaparece el grafito. La fundición gris se convierte en blanca y la proporción de carburos de cromo aumenta. Con 6% la matriz es perlítica y la cantidad de carburos que aparecen en la micro estructura es ya muy importante. A partir de 12% de cromo, los carburos se afinan y se disponen en red apareciendo austenita en la microestructura. Cuando se llega a 30% de cromo, se observa que la matriz es ya ferrítica y que en ella hay pequeñas cantidades del eutéctico (ferrita_carburo de cromo). Estas fundiciones no tienen ya puntos de transformación en el calentamiento y en su estructura aparecen carburos de cromo fino incrustados en la matriz. Las fundiciones de muy alto porcentaje de cromo pueden resistir bien a la oxidación y a la corrosión. Se consigue buena resistencia a la oxidación cuando el contenido en cromo es por lo menos igual a 10 veces el del carbono, además resistirán también a la corrosión cuando el cromo es más de 15 veces el carbono. FUNDICIONES ALEADAS CON ALUMINIO Recientemente se han comenzado a fabricar y emplear ciertas fundiciones con aluminio. Sin embargo, en la actualidad todavía su empleo es muy limitado, porque su fabricación es muy dificil. La adición de cantidades de aluminio superiores al 6.5% hace desaparecer el grafito en las fundiciones y hace que aparezca la matriz formada por ferrita y carburos complejos. Esta estructura ferrítica como la de las fundiciones al silicio es muy inoxidable y refractaria al calor. Las dos clases más importantes son: 1. Las fundiciones con 7% de aluminio que tienen buena resistencia al fuego y pueden utilizarse hasta 950 °C Se mecanizan bastante bien. Su resist encia a la tracción es de unos 18 kg/mm2 y su dureza dc 300 Brinell.\n12. 2. Las fundiciones con más de 8% de aluminio que tienen muy buena resistencia a la oxidación y pueden ser utilizadas a más altas temperaturas, hasta unos 1000 °C. Son difíciles de mecanizar salvo a la muela. Su resistencia a la tracción es de unos 13 kg/mm2 y su dureza suele variar de 250 a 500 Brinell. FUNDICION Proceso de producción de piezas metálicas a través del vertido de metal fundido sobre un molde hueco, por lo general hecho de arena. El principio de fundición es simple: se funde el metal, se vacía en un molde y se deja enfriar, existen todavía muchos factores y variables que se deben considerar para lograr una operación exitosa de fundición. La fundición es un antiguo arte que todavía se emplea en la actualidad, aunque ha sido sustituido en cierta medida por otros métodos como el fundido a presión (método para producir piezas fundidas de metal no ferroso, en el que el metal fundido se inyecta a presión en un molde o troquel de acero), la forja (proceso de deformación en el cual se comprime el material de trabajo entre dos dados usando impacto o presión para formar la parte), la extrusión (es un proceso de formado por compresión en el cual el metal de trabajo es forzado a fluir a través de la abertura de un dado para darle forma a su sección transversal), el mecanizado y el laminado (es un proceso de deformación en el cual el espesor del material de trabajo se reduce mediante fuerzas de compresión ejercidas por dos rodillos opuestos). 12 Procesos de Fundición La realización de este proceso empieza lógicamente con el molde. La cavidad de este debe diseñarse de forma y tamaño ligeramente sobredimensionado, esto permitirá la contracción del metal durante la solidificación y enfriamiento. Cada metal sufre diferente porcentaje de contracción, por lo tanto si la presión dimensional es crítica la cavidad debe diseñarse para el metal particular que se va a fundir. Los moldes se hacen de varios materiales que incluyen arena, yeso, cerámica y metal. Los procesos de fundición se clasifican de acuerdo a los diferentes tipos de moldes. Proceso Se calienta primero el metal a una temperatura lo suficientemente alta para transformarlo completamente al estado líquido, después se vierte directamente en la cavidad del molde. En un molde abierto el metal liquido se vacía simplemente hasta llenar la cavidad abierta. En un molde cerrado existe una vía de paso llamada sistema de vaciado que permite el flujo del metal fundido desde afuera del molde hasta la cavidad, este es el más importante en operaciones de fundición. Cuando el material fundido en el molde empieza a enfriarse hasta la temperatura suficiente para el punto de congelación de un metal puro, empieza la solidificación que involucra un cambio de fase del metal. Se requiere tiempo para completar este cambio de fase porque es necesario disipar una considerable cantidad de calor. El metal adopta la forma de cavidad del molde y se establecen muchas de las propiedades y características de la fundición. Al enfriarse la fundición se remueve del molde; para ello pueden necesitarse procesamientos posteriores dependiendo del método de fundición y del metal que se usa. Entre ellos tenemos: · El desbaste del metal excedente de la fundición. · La limpieza de la superficie. · Tratamiento térmico para mejorar sus propiedades.\n13. 13 · Pueden requerir maquinado para lograr tolerancias estrechas en ciertas partes de la pieza y para remover la superficie fundida y la microestructura metalúrgica asociada. CLASIFICACIÓN DEL PROCESO DE FUNDICIÓN Según el tipo de modelo Modelos removibles En un procedimiento simple para moldear un disco de un metal fundido para hacer un engrane, el molde para este disco se hace una caja de moldeo que consta de dos partes. A la parte superior se le llama tapa, y a la parte inferior base. Las partes de la caja se mantienen en una posición definida, una con respecto a la otra por medio de unos pernos colocados en dos lados opuestos de la base que encajan en agujeros de unos ángulos sujetos a los lados de las tapas. El primer paso en la hechura de un molde es el de colocar el modelo en el tablero de moldear, que coincide con la caja de moldeo. Enseguida se coloca la tapa sobre el tablero con los pernos dirigidos hacia abajo. Luego se criba sobre el modelo para que lo vaya cubriendo; la arena deberá compactarse con los dedos en torno al modelo, terminando de llenar completamente la tapa. Para moldes pequeños, la arena se compacta firmemente con apisonadores manuales. El apisonado mecánico se usa para moldes muy grandes y para moldeo de gran producción. El grado de apisonado necesario solo se determina por la experiencia. Si el molde no ha sido lo suficientemente apisonado, no se mantendrá en su posición al moverlo o cuando el metal fundido choque con él. Por otra parte, si el apisonado es muy duro no permitirá que escape el vapor y el gas cuando penetre el metal fundido al molde. Después que se ha terminado de apisonar, se quita el exceso de arena arrasándola con una barra recta llamada rasera. Para asegurar el escape de gases cuando se vierta el metal, se hacen pequeños agujeros a través de la arena, que llegan hasta unos cuantos milímetros antes del modelo. Se voltea la mitad inferior del molde, de tal manera que la tapa se puede colocar en su posición y se termina el moldeo. Antes de voltearlo se esparce un poco de arena sobre el molde y se coloca en la parte superior un tablero inferior de moldeo. Este tablero deberá moverse hacia atrás y hacia delante varias veces para asegurar un apoyo uniforme sobre el molde. Entonces la caja inferior se voltea y se retira la tabla de moldeo quedando expuesto el moldeo. La superficie de la arena es alisada con una cuchara de moldeador y se cubre con una capa fina seca de arena de separación. La arena de separación es una arena de sílice de granos finos y sin consistencia. Con ella se evita que se pegue la arena de la tapa sobre la arena de la base. Enseguida se coloca la tapa sobre la base, los pernos mantienen la posición correcta en ambos lados. Para proporcionar un conducto por donde entra el metal al molde, se coloca un mango aguzado conocido como clavija de colada y es colocada aproximadamente a 25 mm de un lado del modelo, las operaciones de llenado, apisonado y agujerado para escape de gases, se llevan a cabo en la misma forma que la base. Con esto, el molde ha quedado completo excepto que falta quitar el modelo y la clavija de colada. Primero se extrae esta, abocardándose el conducto por la parte superior, de manera que se tenga una gran apertura por donde verter el metal. La mitad de la caja correspondiente a la mitad superior es levantada a continuación y se coloca a un lado. Antes de que sea extraído el modelo, se humedece con un pincel la arena alrededor de los bordes del modelo, de modo que la orilla del molde se mantenga firme al extraerlo. Para aflojar el modelo, se encaja en el una alcayata y se golpea ligeramente en todas direcciones. Enseguida se puede extraer el modelo levantándolo de la alcayata.\n14. Antes de cerrar el molde, debe cortarse un pequeño conducto conocido como alimentador, entre la caída del molde hecho por el modelo y la abertura de la colada. Este conducto se estrecha en el molde de tal forma que después que el metal ha sido vertido el mismo en el alimentador se puede romper muy cerca de la pieza. Para prever la contracción del metal, algunas veces se hace un agujero en la tapa, el cual provee un suministro de metal caliente a medida que la pieza fundida se va enfriando, esta aventura es llamada rebosadero. La superficie del molde se debe rociar, juntar o espolvorear con un material preparado para recubrimiento, dichos recubrimientos contienen por lo general polvo de sílice y grafito. La capa de recubrimiento del molde mejora el acabado de la superficie de colado y reduce los posibles defectos en las superficies. Antes que el metal sea vaciado en el molde, deberá colocarse un peso sobre la tapa para evitar que el metal liquido salga fuera del molde en la línea de partición. 14 Modelos desechables En la fabricación de moldes con modelos desechables, el modelo, que es usualmente de una pieza, es colocado en el tablero y la base de la caja se moldea en la forma convencional. Se agregan unos agujeros para ventilación y la base se voltea completamente para el moldeo de la tapa. Casi siempre la arena en verde es el material común más usado, aunque pueden usarse arenas especiales para otros propósitos, como arena de cara que se utiliza de inmediato alrededor del modelo. La arena en la línea de partición no se aplica en la tapa de la caja y la base no puede ser separada hasta que la fundición es removida. En cambio, la tapa es llenada con arena y se apisona. En cualquiera de los casos la colada es cortada en el sistema de alimentación o ambas, como usualmente sucede, esta es una parte del modelo desechable. Se hacen los agujeros para ventilación y se coloca algo de peso para oprimir la tapa. Los modelos de poliestireno, incluyen la alimentación y el sistema de colado. La colada es vaciada rápidamente en la pieza moldeada; el poliestireno se vaporiza; y el metal llena el resto de la cabida. Después de enfriado la fundición es eliminada del molde y limpiada. El metal es vaciado lo suficientemente rápido para prevenir la combustión del poliestireno, con el resultado de residuos carbonosos. En cambio, los gases, debido a la vaporización del material, son manejados hacia fuera a través de la arena permeable y los agujeros de ventilación. Un recubrimiento refractario se aplica comúnmente al modelo para asegurar un mejor acabado superficial para la fundición y le agrega resistencia al modelo. Es obligatorio a veces que los pesos para oprimir los moldes sean parejos en todos los lados para combatir la alta presión relativa en el interior del molde. Las ventajas de este proceso incluyen los siguientes aspectos: · Para una pieza no moldeada en maquina, el proceso requiere menos tiempo. · No requieren que hagan tolerancias especiales para ayudar a extraer el modelo de la arena y se requiere menor cantidad de metal. · El acabado es uniforme y razonablemente liso. · No se requiere de modelos complejos de madera con partes sueltas. · No se requiere caja de corazón y corazones. · El modelo se simplifica grandemente.\n15. 15 Las desventajas de este proceso incluyen los siguientes aspectos: · El modelo es destruido en el proceso. · Los modelos son más delicados de manejar. · El proceso no puede ser usado con equipos de moldeo mecánico. · No puede ser revisado oportunamente el modelo de la cavidad. TIPOS DE FUNDICIONES Fundición a la arena Existen dos métodos diferentes por los cuales la fundición a la arena se puede producir. Se clasifica en función de tipo de modelo usado, ellos son: modelo removible y modelo desechables. En el método empleando modelo removible, la arena comprimida alrededor del modelo el cual se extrae más tarde de la arena. La cavidad producida se alimenta con metal fundido para crear la fundición. Los modelos desechables son hechos de poliestireno y en vez de extraer el modelo de la arena, se vaporiza cuando el metal fundido es vaciado en el molde. Para entender el proceso de fundición, es necesario conocer como se hace un molde y que factores son importantes para producir una buena fundición. Los principales factores son: · Procedimiento de moldeo · Modelo · Arena · Corazones · Equipo metálico · Metal · Vaciado y limpieza Procedimiento de moldeo Los moldes se clasifican según los materiales usados: Moldes de arena en verde. Es el método más común que consiste en la formación del molde con arena húmeda, usada en ambos procedimientos. La llamada arena verde es simplemente arena que no se ha curado, es decir, que no se ha endurecido por horneado. El color natural de la arena va desde el blanco hasta el canela claro, pero con el uso se va ennegreciendo. La arena no tiene suficiente resistencia para conservar su forma, por ello se mezcla con un aglutinante para darle resistencia; luego se agrega un poco de agua para que se adhiera. Esta arena se\n16. puede volver a emplear solo añadiendo una cantidad determinada de aglutinante cuando se considere necesario. Moldes con capa seca. Dos métodos son generalmente usados en la preparación de moldes con capa seca. En uno la arena alrededor del modelo a una profundidad aproximada de 10 mm se mezcla con un compuesto de tal manera que se seca y se obtiene una superficie dura en el molde. El otro método es hacer el molde entero de arena verde y luego cubrir su superficie con un rociador de tal manera que se endurezca la arena cuando el calor es aplicado. Los rociadores usados para este propósito contienen aceite de linaza, agua de melaza, almidón gelatinizado y soluciones liquidas similares. En ambos métodos el molde debe secarse de dos maneras: por aire o por una antorcha para endurecer la superficie y eliminar el exceso de humedad. Moldes con arena seca. Estos moldes son hechos enteramente de arena común de moldeo mezclada con un material aditivo similar al que se emplea en el método anterior. Los moldes deben ser cocados totalmente antes de usarse, siendo las cajas de metal. Los moldes de arena seca mantienen esta forma cuando son vaciados y están libres de turbulencias de gas debidas a la humedad. Moldes de arcilla. Los moldes de arcilla se usan para trabajos grandes. Primero se construye el molde con ladrillo o grandes partes de hierro. Luego, todas estas partes se emplastecen con una capa de mortero de arcilla, la forma del molde se empieza a obtener con una terraja o esqueleto del modelo. Luego se permite que el molde se seque completamente de tal manera que pueda resistir la presión completa del metal vaciado. Estos moldes requieren de mucho tiempo para hacerse y su uso no es muy extenso. Moldes furánicos. El proceso es bueno para la fabricación de moldes usando modelos y corazones desechables. La arena seca de grano agudo se mezcla con ácido fosfórico el cual actúa como un acelerador. La resina furánica es agregada y se mezcla de forma continua el tiempo suficiente para distribuir la resina. El material de arena empieza a endurecerse casi de inmediato al aire, pero el tiempo demora lo suficiente para permitir el moldeo. El material usualmente se endurece de una a dos horas, tiempo suficiente para permitir alojar los corazones y que puedan ser removidos en el molde. En uso con modelos desechables la arena de resina furánica puede ser empleada como una pared o cáscara alrededor del modelo que estará soportado con arena de grano agudo o en verde o puede ser usada como el material completo del molde. Moldes de CO2. En este proceso la arena limpia se mezcla con silicato de sodio y es apisonada alrededor del modelo. Cuando el gas de CO2 es alimentado a presión en el molde, la arena mezclada se endurece. Piezas de fundición lisas y de forma intrincada se pueden obtener por este método, aunque el proceso fue desarrollado originalmente para la fabricación de corazones. Moldes de metal. Los moldes de metal se usan principalmente en fundición en matriz de aleaciones de bajo punto de fusión. Las piezas de fundición se obtienen de formas exactas con una superficie fina, esto elimina mucho trabajo de maquinado. Moldes especiales. Plástico, cemento, papel, yeso, madera y hule todos estos son materiales usados en moldes para aplicaciones particulares. 16 El molde debe poseer las siguientes características: · Debe ser lo suficientemente fuerte para sostener el peso del metal. · Debe resistir la acción de la erosión del metal que fluye con rapidez durante la colada.\n17. · Debe generar una cantidad mínima de gas cuando se llena con el metal fundido. Los gases contaminan el metal y pueden alterar el molde. · Debe construirse de modo que cualquier gas que se forme pueda pasar a través del cuerpo del molde mismo, más bien que penetrar el metal. · Debe ser suficientemente refractario para soportar la alta temperatura del metal y poderse desprender con limpieza del colado después del enfriamiento. · El corazón debe ceder lo suficiente para permitir la contracción del colado después de la solidificación. 17 Maquinas para moldeo Estas máquinas ofrecen velocidades mÁs altas de producción y mejor calidad de los colados además de mano de obra ligera y costos más bajos. Máquinas de moldeo por sacudida y compresión: consta básicamente de una mesa accionada por dos pistones en cilindros de aire, uno dentro del otro. El molde en la mesa se sacude por la acción del pistón inferior que eleva la mesa en forma repetida y la deja caer bruscamente en un colchón de rebote. Las sacudidas empacan la arena en las partes inferiores de la caja de moldeo pero no en la parte superior. El cilindro más grande empuja hacia arriba la mesa para comprimir la arena en el molde contra el cabezal de compresión en la parte superior. La opresión comprime las capas superiores de la arena en el molde pero algunas veces no penetra en forma efectiva todas las áreas del modelo. Maquinas de sacudida y vuelco con retiro del modelo: en esta máquina una caja de modelo se coloca sobre un modelo en una mesa, se llena con arena y se sacude. El exceso de arena se enrasa y se engrapa un tablero inferior a la caja de moldeo. La máquina eleva el molde y lo desliza en una mesa o transportador. La caja se libera de la máquina, el modelo se vibra, se saca del molde y se regresa a la posición de carga. Máquinas similares comprimen y también sacuden. Máquina lanzadora de arena: esta máquina logra un empaque consistente y un efecto de apisonado lanzando arena con alta velocidad al modelo. La arena de una tolva se alimenta mediante una banda a un impulsor de alta velocidad en el cabezal. Una disposición común es suspender la lanzadora con contrapesos y moverla para dirigir la corriente de arena con ventaja dentro de un molde. La dureza del molde se puede controlar mediante el operador cambiando la velocidad del impulsor y moviendo la cabeza impulsora. Su principal utilidad es para apisonar grandes moldes y su única función es empacar la arena en los moldes. Generalmente trabaja con el equipo de retiro del modelo. Los procesos de moldes en fundición comercialmente ordinaria pueden ser clasificados como: Moldeo en banco: Este tipo de moldeo es para trabajos pequeños, y se hace en un banco de una altura conveniente para el moldeador. En estos tipos de moldeo se producen grandes cantidades, también se utilizan placas correlativas que son modelos especiales metálicos de una sola pieza al igual que las cajas de tableros de soporte que permiten sacar con facilidad el modelo del molde de arena, el cual se puede volver a utilizar. Moldeo en piso: Cuando las piezas de fundición aumentan de tamaño, resulta difícil su manejo, por consiguiente, el trabajo es hecho en el piso. Este tipo de moldeo se usa prácticamente todas las piezas medianas y de gran tamaño. Suelen ser muy costosos, tienen el mismo procedimiento que el moldeo en banco salvo las características ya mencionadas.\n18. Moldeo en fosa: Las piezas de fundición extremadamente grandes son moldeadas en una fosa en vez de moldear en cajas. La fosa actúa como la base de la caja, y se usa una capa separadora encima de él. Los lados de la fosa son una línea de ladrillos y en el fondo hay una capa gruesa de carbón con tubos de ventilación conectados a nivel del piso. Entonces los moldes de fosa pueden resistir las presiones que se desarrollan por el calor de los gases, esta practica ahorra mucho en moldes costosos. Molde en maquina: Las maquinas han sido construidas para hacer un numero de operaciones que el moldeador hace ordinariamente a mano, tales como apisonar la arena, voltear el molde completo, formar la alimentación y sacar el modelo; todas estas operaciones pueden hacerse con la maquina mucho mejor y más eficiente que a mano. 18 Sistema de alimentación del molde Los conductos que llevan el metal vaciado a la cavidad de molde son llamados sistema de alimentación, generalmente están constituidos por una vasija de vaciado, comunicando a un canal de bajada o conducto vertical conocido como bebedero, y a un canal a través del cual el metal fluye desde la base del bebedero a la cavidad del molde. En piezas grandes, de fundición puede usarse un corredor el cual toma el metal desde la base del bebedero y lo distribuye en varios canales localizados alrededor de la cavidad. El propósito de este sistema es, primeramente colocar el metal dentro de la cavidad. Como quiere que sea el diseño del sistema de alimentación es importante e involucra un número de factores. El metal debe entrar a la cavidad con el mínimo de turbulencia, y cerca del fondo de la cavidad en los casos de fundiciones pequeñas. La erosión de los conductos o superficie de la cavidad deben ser evitadas con una regulación apropiada del flujo del metal o por el uso de arena seca de corazones. El metal debe entrar en la cavidad así como proporcionar una solidificación direccional. La solidificación debe progresar desde la superficie del molde a la parte del metal mas caliente compensando así la contracción. Se debe prever que no entre la escoria u otras partículas extrañas a la cavidad del molde. La vasija de vaciado, debe estar próxima a la parte superior al agujero del bebedero, facilitando el vaciado y eliminado la escoria. El metal debe ser vaciado de tal manera que la vasija de vaciado y el agujero del bebedero estén llenos todo el tiempo. Los rebosaderos que se obtienen proporcionan en los moldes la alimentación del metal liquido a la cavidad principal de la pieza para compensar las contracciones. Estas pueden ser tan grandes en sección, así como el resto del metal liquido, tan grande como sea posible, y puede localizarse cerca de las secciones grandes que pueden estar sujetas a una gran contracción. Si estas se colocan en la parte superior de la sección, la gravedad puede ayudar a la alimentación del metal en la propia pieza fundida. Los rebosaderos ciegos son como rebosaderos con cúpula, se localizan en la mitad de la tapa de la caja, los cuales no tienen la altura completa de la tapa. Estos están por lo normal colocados directamente sobre el canal, donde el metal alimenta dentro de la cavidad del molde y entonces complementa el metal caliente cuando el vaciado esta completándose. Tipos de Arena · Arena Sílica (SiO2): se encuentra en muchos depósitos naturales, y es adecuada para propósitos de moldeo por que puede resistir altas temperaturas sin descomponerse. Esta arena\n19. es de bajo costo, tiene gran duración y se consigue en una gran variedad de tamaño y formas de grano. Por otra parte, tiene una alta relación de expansión cuando esta sometida al calor y tiene cierta tendencia a fusionarse con el metal. La arena sílica pura no es conveniente por si misma para el trabajo de moldeo puesto que adolece de propiedades aglomerantes. Las propiedades aglomerantes se pueden obtener por adición de 8 a 16% de arcilla. Los tres tipos de arcilla comúnmente usados son, la Caolinita, Ilita y Bentonita. Esta ultima, usadas con mas frecuencia, proviene de cenizas volcánicas. · Arenas naturales (semisintéticas): estas se han formado por la erosión de las rocas ígneas; se mezclan adecuadamente con arcillas al extraerlos en las canteras y solo se requiere agregarles agua para obtener una arena conveniente para moldeos de piezas fundidas de hierro y metales no ferrosos. La gran cantidad de materia orgánica encontrada en las arenas naturales impiden que sean lo suficientemente refractarias para usos en temperaturas elevadas, tal y como en el modelo de metales y aleaciones con alto punto de fusión. · Arenas de moldeo sintéticas: se componen de Sílice lava de granos agudos, a lo que se añade 3 a 5% de arcilla. Con las arenas sintéticas se generan menos gas ya que se requiere menos del 5% de humedad para que desarrolle su resistencia adecuada. A medida que aumente el tamaño de las piezas a fundir conviene elegir también arena con granos más gruesa, de mayor resistencia y refracción. La arena ideal, seria aquella que se adaptara perfectamente bien para moldes destinados a distintos trabajos. Para la fundición de piezas cuya superficie deben presentar buen aspecto sin trabajos posteriores a la fundición, se hace necesario el empleo de moldes de arena fija. Este tipo de arena es recomendable ya que gracias a su contenido es posible obtener mayor permeabilidad, lo que conlleva a una disminución de los defectos de la pieza. A continuación se indican los distintos tipos de arena y la forma de empleo para construir moldes de fundición, según la naturaleza de cada metal. · Los moldes para el cobre se hace de arena verde mojada, muy poroso, para permitir el libre escape de los gases. · Los latones requieren arenas especiales, no muy grasosas pero de buena cohesión. Para que la superficie de las piezas fundidas resulte lisa y de buen aspecto, se aplicará arena de granos mas bien finos y con una cierta cantidad de arcilla, sin olvidar, por otro lado que esta ultima ha de estar limitada, para que no impida la salida de los gases. · Para los bronces se pueden aplicar moldes de arena verde o los llamados desecados. Los primeros se adaptan mejor para la fundición de piezas pequeñas, mientras que los segundos se usan para piezas de mayor tamaño. · Para el aluminio y sus aleaciones, se usa arena que no ha de ser ni muy grasosa ni demasiado fina, con un contenido de arcilla de 10 a 15% y de 7 a 8% de agua; a esta arena se le agrega un poco aceite de lino, melaza, polvo de carbono o resina para aumentar la cohesión. · Para las aleaciones de magnesio se aplica, por lo general, los mismos moldes que para la fundición del aluminio, pero con una diferencia solamente, que consiste en agregar a la arena de 3 a 10% de azufre y de 0.25 a 1% de ácido bórico. Esta 2 sustancia tienen por objeto, formar gases durante la fundición para impedir quemaduras en la superficie del metal o agujeros. 19\n20. 20 Calidad de las arenas Para determinar la calidad esencial de la arena de fundición se hace necesaria algunas pruebas periódicas. Las propiedades cambian por contaminación con materiales estaños, por la acción del lavado en el recocido, por el cambio gradual y la distribución de los tamaños de grano y por la continua exposición de esta a altas temperaturas. Las pruebas pueden ser tanto químicas como mecánicas, pero a aparte de la determinación de los elementos indeseables en la arena, las pruebas químicas son de poco uso. Las mayorías de las pruebas mecánicas son simples y no requieren equipos elaborados. Varias de las pruebas están diseñadas para determinar las siguientes propiedades de la arena de moldeo: Permeabilidad. La porosidad de la arena que permite el escape de los gases y vapores formados en el molde. Resistencia. La arena debe ser cohesiva hasta el grado de que tenga suficiente ligazón, tanto el contenido de agua como el de arcilla, afecta la propiedad de la cohesión. Resistencia en seco: es la resistencia necesaria en la arena para mantener la forma de la cavidad del molde cuando este seca. Resistencia en verde: es la capacidad de la arena para formar grumos para retener la forma necesaria. Refractariedad: La arena debe resistir las altas temperaturas sin fundirse. Resistencia en caliente: Esta resistencia hace que la arena no se deteriore ni cambie sus dimensiones. Una vez que el metal se solidifica y seca las orillas del molde, la arena se calentará mucho; pero en ese momento se solidificó el metal y no es crítico el estado de la arena. Desprendimiento: Es la facilidad de la arena para sacudirla o sacarla después que solidificó la pieza. Si la arena tiene mucho aglutinante se endurece mucho al secarlas y se hace difícil separarla de la pieza fundida. Tamaño y forma del grano. La arena debe tener un tamaño de grano dependiente de la superficie que se trate de producir, y los granos deben ser irregulares hasta tal grado que mantenga suficiente cohesión. Equipo para el acondicionamiento de la arena Propiamente la arena bien acondicionada es un factor importante en la obtención de una buena pieza fundida. Las arenas nuevas así como las usadas preparadas adecuadamente, contienen los siguientes resultados: · El aglutinante esta distribuido más uniformemente en los granos de arena. · El contenido de humedad esta controlado y además la superficie particular esta humedecidas. · Las partículas extrañas están eliminadas de la arena. · La arena se ventila de tal manera que no se compacta y esté en condiciones propias para el moldeo.\n21. Por razón de que acondicionar la arena a mano es difícil la mayoría de las fundiciones tienen equipos apropiados para esta operación. Tiene dos rodillos en los cuales esta montado una combinación de rastras y muelas trituradoras. Las dos muelas trituradoras están dispuestas de tal manera que la arena pueda ser procesadas de forma continua. Las muelas trituradoras proporcionan una acción intensa de frotamiento y amasado. El resultado es una distribución a través de los granos de arena con el material aglutinado. La arena en verdad y la de corazones ambas pueden ser preparadas en esta manera. Pruebas de la arena: son pruebas que se realizan continuamente para verificar que cumpla con los requisitos necesarios para poder soportar el proceso, ya que es normal que después del uso prolongado de estas se deterioren sus propiedades aglutinantes. El contenido de humedad se mide con un medidor de humedad el cual envía aire caliente a través de una muestra de arena a un volumen constante. El volumen de humedad se determina por el tiempo necesario para secar la muestra. Las resistencias se miden con una probadora universal: se toma una muestra de arena y se somete a pruebas de tracción, compresión, esfuerzo cortante y de carga. El número de veces que cae el peso muerto y apisona la arena, determina la resistencia del núcleo. La permeabilidad se mide con un aparato especial que registra el tiempo necesario para hacer pasar una cantidad determinada de aire a través de una muestra de arena. La arena poco permeable dejará pasar menos aire que otra más porosa. 21 Corazones Cuando una pieza de fundición debe tener una cavidad o hueco, tal y como un agujero para un tornillo, debe introducirse al molde alguna forma de corazón. Un corazón se define algunas veces como cualquier proyección de arena dentro del molde. Esta proyección puede quedar formada por el molde mismo o puede ser hecha en otra parte e introducido en el molde después de extraer el modelo. Se pueden formar superficies tanto internas como externas en una pieza de fundición mediante los corazones. Los corazones se clasifican como corazones de arena verde y corazones de arena seca.\n22. Los de arena verde como se muestra en la figura son aquellos formados por el mismo modelo y se hacen en la misma arena del molde. Los corazones de arena seca son los que se forman separadamente para insertarse después que se ha retirado el modelo y antes de cerrar el molde. En general deben usarse los corazones de arena verde, siempre que sea posible para mantener el costo de los modelos y de las piezas de fundición en un mínimo. Naturalmente los corazones separados aumentan el costo de producción. Un corazón debe ser: · Permeable: capacidad de la arena para permitir que escapen los vapores. · Refractario: capacidad de soportar altas temperaturas. · Facilidad de colapso: habilidad para disminuir el tamaño conforme se enfría el colado y se contrae. · Resistencia en seco: para que no se erosione y sea arrastrado o cambie de tamaño cuando esté rodeado del metal fundido. · Friabilidad: facilidad para desmoronarse y eliminarse con facilidad del colado. · Debe tener una tendencia mínima a generar gas. Colada (vaciado) En talleres y fundiciones de producción pequeña, los moldes se alinean en el piso conforme se van haciendo y el metal es tomado entonces en pequeñas cucharas de vaciado. Cuando se requiere mas metal o si un metal mas pesado es vaciado, se han diseñado cucharas para ser usadas, por dos hombres. En fundiciones grandes, están comprometidas en la producción en masa de piezas fundidas, el problema de manejo de moldes y vaciado de metal se resuelve colocando los moldes sobre transportadores y haciéndolos pasar lentamente por una estación de vaciado. La estación de vaciado puede ser localizada permanentemente cerca del horno o el metal puede ser traído a ciertos puntos por equipo de manejo aéreo. Los transportadores sirven como un almacén de lugar para los moldes, los cuales son transportados a un cuarto de limpieza. El rechupe, debido a la falta de alimentación de la pieza. Las superficies internas de esta cavidad están cubiertas con cristales dendríticos y no están oxidadas. 22 Fundición por Inyección: La fundición en esta forma y tratándose de gran cantidad de piezas, exige naturalmente un numero considerable de moldes. Es evidente que el costo de cada pieza aumenta con el precio del molde. En las técnicas modernas para la fundición de pequeñas piezas, se aplican maquinas con moldes de metal, que duran mucho tiempo, pudiendo fundirse en ellos millares de piezas, el metal se inyecta en el molde a presión, por cuya razón este sistema se denomina por inyección. El peso de las piezas que se pueden fundir por inyección en moldes mecánicos, varía entre 0.5 gramos hasta 8 kilos. Por lo general se funden por inyección piezas de Zinc, Estaño, Aluminio, y Plomo con sus respectivas aleaciones.\n23. La parte más delicada de la maquina para fundir por inyección es el molde. Este molde tiene que ser hecho con mucho cuidado y exactitud, tomando en cuenta los coeficientes de contracción y las tolerancias para la construcción de las piezas, de acuerdo con el metal y la temperatura con la que se inyecta. La cantidad de piezas que pueden fundir en un molde y con una sola maquina es muy grande, además, en una hora pueden fabricarse de 200 a 2000 piezas según su tamaño y forma, por lo tanto, repartiendo el costo del molde, de la maquina, así como también los gastos de mano de obra para la manutención del equipo y teniendo en cuenta la gran producción, a de verse que las piezas fundidas en serie por inyección resultan de bajo costos. 23 Fundición en Coquillas Si se hecha un metal fluido en un molde permanente, fabricado de hierro o acero, se efectúa la fundición en coquillas. Este método tiene una ventaja importante en comparación con la fundición en arena; se puede fundir con la pieza misma, roscas exteriores mayores, agujeros, etc. Las piezas coladas en coquillas tienen una superficie pareja y limpia por lo que, generalmente, no es necesario un trabajo posterior de acabado. La exactitud de la medida es mucho más grande que la fundición de arena; pero mucho menor que cuando se funde por inyección. Se puede observar que la estructura de la pieza fundida en coquillas es densa de grano muy fino, por lo que las propiedades mecánicas en estas son mejores que las de piezas iguales coladas en molde de arena. Por esta razón es posible disminuir el peso de piezas fundidas en coquillas, con el consiguiente ahorro de material. Fundición Centrífuga La fundición centrifuga es el proceso de hacer girar el molde mientras se solidifica el metal, utilizando así la fuerza centrifuga para acomodar el metal en el molde. Se obtienen mayores detalles sobre la superficie de la pieza y la estructura densa del metal adquiere propiedades físicas superiores. Las piezas de forma simétricas se prestan particularmente para este método, aun cuando se pueden producir otros muchos tipos de piezas fundidas. Por fundición centrifuga se obtienen piezas más económicas que por otros métodos. Los corazones en forma cilíndrica y rebosaderos se eliminan. Las piezas tienen una estructura de metal densa con todo y las impurezas que van de la parte posterior al centro de la pieza pero que frecuentemente se maquinan. Por razón de la presión extrema del metal sobre el metal, se pueden lograr piezas de secciones delgadas también como en la fundición estática. Los moldes permanentes se han hecho frecuentemente en la fundición centrifuga de magnesio. Desde entonces las piezas de fundición de magnesio son forzadas nuevamente al molde, las piezas se enfrían mas rápidamente y el aire o gas atrapados se eliminan entre el molde y el material. Aunque en la fundición centrífuga hay limitaciones en el tamaño y forma de piezas fundida, se pueden hacer desde anillos de pistón de pocos gramos de peso y rodillo para papel que pesen arriba de 40 toneladas, blocks de maquinas en aluminio.\n24. 24 Fundición Conjunto de operaciones que permite dar forma a los materiales metálicos mediante su fusión, colado sobre molde apropiado y posterior solidificación dentro de él. Los materiales fundidos son la alternativa de fabricación de productos metálicos, para situaciones de: Formas complejas. Dificultad de Procesos de Deformación plástica (en estado sólido no todas las aleaciones son deformables). No disponibilidad de la aleación solicitada. No elevada exigencia de tenacidad. Para el moldeo se tienen dos tipos: moldeo en arena o en moldes permanentes. MOLDEO EN ARENA El método de fundición en arena es especialmente adecuado para la obtención de formas complicadas. En muchos casos este procedimiento es la única solución técnica a le que se puede recurrir para moldear piezas con machos de formas complejas. Para la confección de los moldes (desechables), se pueden emplear diferentes materiales como: tierra sintética, arena aglomerada con aceite de lino y catalizadores, arena revestida (Shell moulding) o una combinación de los mismos. La elección de estos materiales se determina luego de haber evaluado dimensiones, forma, peso y cantidades estimadas a producir. Ventajas: Amplia variedad de tamaños. Geometrías de complejidad media. Válido para cualquier aleación media. Piezas sin tensiones residuales*. Económico: inversión en equipos reducida para series cortas o prototipos Rápido y flexible para series cortas o prototipos.\n25. 25 Inconvenientes: Tolerancias dimensionales amplias. Aspecto y calidad superficial pobre. Piezas con resistencia mecánica reducida*. Cierta probabilidad de defectos. Mano de obra cualificada y especializada. Cadencias de producción bajas (artesanal). Almacenaje de moldes limitado (p. ej. Arcilla higroscópica) *Arena poco conductora térmica => enfriamiento lento (más lento en arenas estufadas, más rápido MOLDES PERMANENTES El método de fundición en moldes permanentes se emplea para casos de esfuerzo mecánico importante, a menudo con huecos y geometría interior intrincada. Para tales casos este sistema de trabajo es técnicamente insustituíble.


OUR VOICE Y LA CAUSA EN FAVOR DE LOS MIGRANTES EN CHILE, EJEMPLO DE INTEGRACIÓN\nPor Jean Georges Almendras, enviado especial a Chile-29 de agosto de 2019\n¿Es posible que un movimiento de jóvenes como Our Voice pueda integrarse con otros jóvenes, para luchar juntos, por la causa migratoria en un país como Chile, donde el racismo y la xenofobia hacen estragos en la sociedad? Sí, es posible.\nA media mañana del día jueves 29 de agosto, las puertas de la Fundación Epi Centro, de la calle Catedral al número 1053, de Santiago (capital de Chile), se abrieron de par en par para dar paso a una veintena de jóvenes Our Voice, quienes al cabo de casi dos horas de dinámico y enriquecedor encuentro con quienes les dieron una cálida bienvenida, permitieron esculpir, con sus palabras y sus objetivos en común, una jornada de integración que (estoy seguro) perdurará en el tiempo, en el microcosmos de cada uno de los allí presentes, y en el macrocosmos de un país en el que ya no hay dictadura pero que en el que tampoco se vive en democracia, tal como lo expresara Álvaro Larraín al momento de recibirnos. Un recibimiento desacartonado que se fue transformando en un intenso conversatorio que especialmente visibilizó coincidencias a granel. Coincidencias que fueron fortaleciéndose minuto a minuto, con un potencial, verdaderamente indiscutible, inédito y esperanzador por donde se lo mire.\nSentados en círculo, codo a codo, todos tuvimos la oportunidad de hablar, y el tiempo transcurrió con celeridad.\nSentados en círculo codo con codo, los sentimientos más recónditos de cada uno de los que estábamos allí salieron a la superficie. Salieron a la luz pública. Se catapultaron con emoción. Se catapultaron con honestidad. Los jóvenes de Our Voice y todos y cada uno de los integrantes de la Fundación.\nCada uno fue protagonista y pieza medular de una actividad, que podemos definir o calificar (sin temor a equivocarnos) como emblemática y representativa, de un evento que se proyectará en el tiempo, de la mano de los jóvenes de Our Voice y de quienes los escucharon atentamente. Con admiración y con reconocimiento. Porque desde la Fundación lo que se destacó y se subrayó (y se ponderó) fue la juventud de los integrantes del Movimiento. Y en particular la de su fundadora Sonia Tabita Bongiovanni.\n“La propuesta que tienen va muy de la mano de la Fundación, porque nosotros somos autónomos y libres como ustedes. Y porque entienden, como nosotros, que las marchas y las movilizaciones son esenciales para visibilizar las luchas sociales” dijo Álvaro Larraín, ingeniero de profesión, y figura principal de la Fundación, la que comenzó a dar sus primeros pasos hace 19 años, aunque formalmente recién lleve dos años de creación.\n“El objetivo de la Fundación Epi Centro, es trabajar por la inclusión, la integración, la interculturalidad y los derechos humanos. No podemos discriminar a nadie por su raza, ni por su discapacidad. Integramos a la comunidad migrante, a la comunidad indígena, a la comunidad ciega, a la comunidad negra y queremos un país integrado, un país humano. Debemos olvidarnos del individualismo. Lo importante es que todos estemos bien”\nSobre el Movimiento Our Voice, Larraín afirmó: “Estos jóvenes hacen una labor increíble, increíble de verdad. Sensibilizar a través del arte, todos los problemas que tenemos con esta sociedad neoliberal y asesina, lo encuentro maravilloso, lo encuentro que puede a llegar a todo tipo de público. Me llama mucho la atención la juventud de todos ellos. Hay una semilla que se está sembrando especialmente para el futuro”\nVistiendo los atuendos de la cultura de la nación mapuche, Mikal Neculqueo (Yna el Lonko Lawentuchefe) hija de la poeta Lawentuchefe Lonko Adela Quiñileo, de la Comunidad Tradicional Quiñileo Neculquen, habló sin restricciones sobre las luchas de las comunidades mapuches en Chile y en la región, sin dejar en el tintero, las violencias que se ejercen sobre los dirigentes de las comunidades, que incluyen amenazas de muerte. Una experiencia de intimidación que ella misma sufrió en persona. Violencias de parte de los hombres blancos, violencias de parte de las fuerzas policiales (carabineros). Violencias que se ejercen sutilmente y descaradamente. Mikal Neculqueo no escondió nada “porque estas cosas se tienen que saber, se tienen que hacer públicas”. Y Mikal Neculqueo también opinó sobre Our Voice: “Estos jóvenes constituyen algo positivo. Son algo necesario que se tiene que replicar urgentemente, porque esto de unir las causas, desde la gente joven, desde la gente autónoma, desde los movimientos sociales, es importante. Ojalá se pueda replicarlo en otros lugares, en otros países”.\nEn este encuentro estuvo presente también, Marcelino Collío, todo un emblema de una lucha por justicia dentro de la comunidad mapuche chilena. Una lucha tenaz, que lleva adelante para que no quede en la impunidad la muerte de su nuera: la joven militante mapuche Macarena Valdés. Fue hace tres años que apareció muerta, y en la oportunidad, las autoridades dijeron que se había tratado de un suicidio. Pero recientemente se pudo demostrar que había sido asesinada.\n“La Fiscalía y el Estado nos han ocultado información. En tres años el Estado ha sido cómplice. Cuando recordamos a Macarena Valdés en el Museo de la Memoria, todos fuimos reprimidos. Nos bombardearon con gases. Somos conscientes que nuestra lucha es justa. Y luchamos por la verdad. A Macarena la mataron y podemos demostrarlo. Y también podemos demostrar que la ley no es igual para todos. No somos iguales ante la ley. Este es un sistema que apuesta a las inversiones extranjeras antes de cuidar la vida de las personas. El asunto es ¿cómo cambiamos la sociedad? Es un punto interesante el de la conciencia. Hay que pensar sobre el tipo de país en el cual queremos vivir. Para nosotros como mapuches es fundamental que nos reconozcan como nación mapuche”.\nEl improvisado conversatorio siguió su curso. Hablaron otros emblemáticos integrantes de la Fundación: el periodista colombiano, David Arboledo; las activistas Javiera del Campo, Jakeline Rodríguez y Paola Palacios\nEn sus respectivas intervenciones encararon las diferentes formas de racismo que están instaladas (agazapadas) en la sociedad chilena. Formas de racismo crueles. Formas de racismo que fueron el génesis de la Fundación hace 19 años, como lo explicaba su director y fundador Álvaro Larraín. Formas de racismo y de xenofobia que son fomentadas desde el Estado. Modelos de discriminación que hacen que el color de la piel sea un exclusivo motivo para la agresión física, para la agresión verbal, para la exclusión laboral y para que el hombre blanco mantenga su primacía y su poder, con la más detestable (y repudiable impunidad). Una exclusión que arrasa despiadadamente (y también mata) a migrantes peruanos, venezolanos, haitianos, colombianos. Una discriminación dirigida a hombres, mujeres, niños. Una discriminación (y persecución) sin contemplaciones, en un siglo de democracias y de ostentaciones de civilización, de calidad de vida, de confort. Una discriminación perversa, que va de la mano de modelos económicos neoliberales. Que va de la mano de los intereses de las ricas familias que tienen en sus manos los destinos de Chile. De un Chile “democrático”. ¿Democrático?\nEl improvisado conversatorio siguió su curso. Y los jóvenes de Our Voice también hablaron. Hablaron de las realidades europeas: de los migrantes que se ahogan en las aguas del Mediterráneo; de los políticos que miran al costado mientras los sufrimientos de los desplazados se multiplican y se expanden; de los gobernantes que cierran puertos y que disponen encierros para quienes se solidarizan con quienes están expuestos a ser devorados por los mares.\nHablaron de las injusticias y agradecieron que se les abrieran las puertas y los corazones, para emprender juntos, esas luchas. Las luchas para romper fronteras, para borrar del planeta las injusticias sociales y para que el ser humano cambie, pero desde el alma.\nHablaron con autoridad moral, porque ellos tienen conocimiento de todos estos dramas. Y porque tienen valores. Hablaron con autoridad moral, porque la tienen y la ejercen, a pesar de su juventud. Y la ejercen en cada representación artística. En cada ensayo. En cada instante de elaboración de un texto a subir al escenario. Hablaron con autoridad moral porque sufren cada vez que escuchan esas vivencias de dolor, de marginación y de discriminación. Hablan con autoridad moral porque se sensibilizan hasta el llanto cuando son parte de estas luchas, codo con codo con otros luchadores sociales. Un llanto de rabia. Un llanto de denuncia. Un llanto que los fortalece para la revolución cultural pacífica. La revolución para crear conciencia entre los jóvenes y para demostrar a los mayores, que estos se equivocaron y que ahora esas luchas están en sus manos. Y que las voces de los jóvenes no están ausentes. Voces para gritar verdades. Para gritar injusticias.\nHablaron y se integraron a una causa: la causa de los migrantes. Los migrantes del mundo que son pisoteados, avasallados y violentados, y a la vista de todos.\nA la vista de todos aquellos, que cultivan los egoísmos y los individualismos, pero que se dicen civilizados, aunque en realidad: son cómplices.\n*Foto de Portada: Our Voice.


DNRD lanza M-Visa\n23 Feb, 2009, 18:52 GMT de Dubai Naturalization and Residency Department (DNRD)\nDUBAI, Emiratos Árabes Unidos, February 23 /PRNewswire/ --\n- Ofrece un 90% de e-Servicing para finales de 2009\nEn un esfuerzo por comunicarse eficientemente con sus clientes en cualquier lugar, Dubai Naturalization and Residency Department (DNRD) presentó esta semana un nuevo servicio electrónico para hacer el mejor uso de las nuevas tecnologías disponibles a todo el mundo en los EAU y en el mundo. Los visitantes, residentes y huéspedes que residen aquí y en el extranjero recibirán notificaciones instantáneas a través del correo electrónico y mensajes de texto a partir de la emisión de sus permisos de entrada o visados de todos los tipos mediante Mobile Visa (M-visa).\nEl Mayor general Mohammed Ahmed Al Marri, Director general de DNRD, dijo que este planteamiento pionero hará que los servicios del Departamento estén disponibles para todo el mundo que viva en los EAU y en el extranjero. Al Marri esperaba que los servicios en línea fuesen útiles para las personas con necesidades especiales al tiempo que redujesen al mínimo el número de visitas requeridas a las oficinas de DNRD.\nCol. Lt. Khaled Al Rozooki, director asistente de DNRD para el sector de TI, dijo: "Hemos gestionado convertir un 60% de nuestros servicios a las ofertas en línea y esperamos conseguir el 90% para finales de 2009. El servicio M-visa ofrecerá servicios rápidos y de la mejor calidad a los clientes a través de conexión web y teléfonos móviles".\nEl Primer teniente Khalid Bin Madea Al Falasi, director de Electronic Projects Department en DNRD explicó que mientras los clientes solicitan sus permisos de entrada visitando las oficinas de DNRD o utilizando aplicaciones en línea en http://www.ednrd.ae, se les pedirá realizar los pagos necesarios para permitir que reciban su visado a través de correo electrónico o mensaje de texto. Cuando se emita su visado, se notificará a los clientes mediante un mensaje de correo electrónico, que incluirá un documento de e-visa original, que lleva el logo de DNRD y la firma del director. El archivo de PDF será seguro para prevenir cualquier manipulación de la información del visitante.\nLos clientes también recibirán una notificación por SMS que contiene el mismo código de barras impreso en el documento de visado original en un formato en 2D, así como la información clave sobre el visitante y el patrocinador. El patrocinador con sede en los EAU recibirá la notificación al mismo tiempo. Los mensajes de SMS pueden enviarse a cualquier destino del mundo.\nTras la llegada a cualquiera de los puntos de entrada, el escáner de código de barras instalado en los puntos de chequeo de DNRD leerá los detalles del permiso de entrada directamente desde el dispositivo móvil del visitante. Los visitantes a los EAU también podrán hacer un seguimiento en línea de sus aplicaciones y solicitar correos electrónicos y mensajes de texto para reenviar para su comodidad.\nAl Rozooki confirmó que DNRD tiene prevista la transición desde los servicios convencionales a los electrónicos o en línea. El Departamento también mejorará sus enlaces electrónicos con varias autoridades gubernamentales en Dubai y los EAU para facilitar y reducir el tiempo necesario para completar las diferentes transacciones, así como para intercambiar datos en línea.\nPara más información: Contacte con el centro de medios del Dubai Naturalisation and Residency Department, tel: +971(0)4-7074549, fax: +971(0)4-3981113, e-mail: media@dnrd.ae;\nO Noha Habib de Weber Shandwick Mena, tel: +971(0)4-3210077, Fax: +971(0)4-3211711, e-mail : e-mail: noha.habib@ws-mena.com\nFUENTE Dubai Naturalization and Residency Department (DNRD)


Datos importantes sobre el embarazo en adolescentes | Nosotras\nDurante la adolescencia es muy normal que vivamos la etapa de exploración sexual y en muchas ocasiones con el descubrimiento en pareja y las relaciones sexuales, aparece el embarazo adolescente, en mayor medida entre los 15 y 19 años. Por este motivo Nosotras queremos hablarte de los síntomas del embarazo y lo que implica que te conviertas en una madre adolescente.\nDebés cuidarte muy bien para prevenir un embarazo no deseado, es ideal tener un bebé cuando somos maduras físicamente, más preparadas para vivir plenamente esta etapa. Mira acá el video sobre Métodos anticonceptivos de Cory by Nosotras.\nLa adolescencia según la OMS (Organización Mundial de la Salud), es la etapa comprendida entre los 10 y 19 años de edad. Es un ciclo de la vida en el que atravesamos una gran cantidad de cambios físicos que marcan el inicio de la pubertad, haciendo que pasemos de ser niñas a mujeres con un completo desarrollo del organismo.\nDurante esta etapa, atravesás cambios físicos como: el crecimiento de los senos y el ensanchamiento de las caderas, la menstruación y la etapa de fertilidad, la aparición del vello púbico y axilar, la redistribución de la grasa corporal y la aparición del acné.\nLos cambios físicos en la pubertad y el desarrollo sexual hacen que el deseo y los impulsos sexuales aparezcan, por lo que en esta etapa es fundamental que recibas una buena educación sexual, en donde se aborden temas como enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, temas que deben ser tratados en medio de un diálogo abierto que permitan la prevención de embarazos adolescentes y que pongan las bases para que puedas tomar decisiones sobre tu sexualidad en el futuro.\nSi tenés dudas sobre los métodos anticonceptivos, podés ingresar en cualquier momento a nuestros consultorios y resolverlas con nuestra ginecóloga o bien consultar con un adulto de confianza para que puedan ayudarte o llevarte al médico.\nSeguro te preguntarás, ¿Cómo me doy cuenta de que estoy embarazada?, recordá que como ya te encontrás en etapa fértil, la ausencia de la menstruación es el síntoma más importante. Cuando presentás retrasos en el periodo menstrual es posible que te encuentres ante la posibilidad de estar embarazada; sin embargo, hay otra serie de síntomas comunes que te pueden ayudar a confirmarlo como: sensibilidad en los pechos, cansancio, mareos, náuseas y vómitos.\nSi identificás estos síntomas, te recomendamos realizarte una prueba casera para despejar pronto las dudas y una vez hayas confirmado si estás embarazada, deberías programar una visita al médico.\nTe compartimos algunos consejos para mantenerte saludable durante tu embarazo.\nAlejate de malos hábitos como las bebidas alcohólicas y el cigarrillo; esto afecta el desarrollo de tu bebé.\nMantén una dieta balanceada, incluye en tu alimentación todos los grupos alimenticios y toma mucho agua para permanecer hidratada.\nAsiste a los controles prenatales, el propósito de estos controles es prevenir enfermedades y complicaciones durante el embarazo, además te sirven como preparación para el momento del parto. *Recordá que en un embarazo adolescente existe mayor riesgo debido a que el organismo no ha alcanzado la etapa de madurez sexual.\nEl embarazo adolescente presenta retos para vos, por la etapa de la vida en la que te encontrás. Pero estos retos serán más sencillos de asumir si contás con el apoyo de tu pareja y familia que te animan a continuar, además te ayudan a vos y a tu pareja a convertirse en padres adolescentes para el bebé que viene en camino.\nEstamos seguras de que lograrás afrontar con amor y el apoyo de tus seres queridos todos los retos que puedan venir en el futuro.


HACIENDA Senado de la República aprobó la ley para el crecimiento económico\nPlenaria de Senado ya aprobó más de 90% del proyecto mientras que en Cámara se levantó la sesión para evitar vicios de trámite\nA pesar de que en el Senado avanzaba a paso lento el debate de la reforma tributaria, pues el martes se tuvo que suspender la sesión para evitar un vicio de trámite, dado que no se decretó sesión permanente luego de cuatro horas, como lo establece la Ley 5. Hoy se reanudó desde cero la votación del articulado y sobre la media noche, los senadores terminaron de aprobar la iniciativa.\nLa última de las determinaciones importantes que fue decidida por el Senado fue la de reducir el aporte a salud que tienen que hacer los pensionados con las mesadas más bajas. Inicialmente, esta iniciativa solo cubría a los jubilados que recibieran un salario mínimo, pero los congresistas consiguieron ampliar ese umbral a quienes reciben hasta dos salarios mínimos. Cabe recordar que este proyecto, que tiene un costo fiscal de unos $300.000 millones no tuvo el apoyo inicial del Gobierno.\nAdemás de eso, también se aprobó la normalización de activos para 2020, y que vencía su término en 2019; también dos artículos relacionados con los tres días sin IVA (art. 20 y 23) y el art. 132, que establece la creación de un informe sobre los efectos de sustituir el IVA por el impuesto nacional al consumo.\nAunque ya se habían surtido los los impedimentos, los senadores debieron votar nuevamente la ponencia negativa radicada por los senadores Iván Marulanda y Gustavo Bolívar, que no fue aprobada, antes de poder votar el proyecto del Gobierno, el cuál fue presentado por el senador Efraín Cepeda, ponente del proyecto.\nAl inicio de la votación del gobierno, el senador por el partido Verde Antonio Sanguino, criticó que no se estaban dando garantías para votar, pues se solicitó votar los artículos nominalmente, por lo que los senadores de la oposición del Senado se levantó de la plenaria.\nSiga acá la plenaria de Senado:\nVotación en Cámara:\nAnte una ajetreada jornada, en la que el presidente de la Cámara de Representantes Carlos Cuenca, levantó definitivamente la sesión de hoy, y anunció que se deberán reanudar la votación el jueves. El Gobierno aseguró que se deberá hacer un nuevo llamado a extras, las cuales irán hasta el 23 de diciembre.\n"Se está tramitando en este momento el decreto, porque nos toca tener más plazo para votar, se necesita un periodo de extras para que se dé esta discusión", dijo el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, y aseguró que se tiene que aprobar y sancionar la tributaria antes del 31, porque o sino no regiría para el próximo año.\nAyer la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó 136 artículos de los 152 que componen la reforma tributaria, y en la sesión de hoy se esperaba surtir la votación de los 16 artículos que hacen falta para que el recinto, que va más avanzado en la discusión que el Senado, apruebe el articulado.\nLa problemática de hoy se originó porque en la mañana se generó una pelea luego de que la representante por la Lista de Decentes, María José Pizarro, segunda vicepresidente de la Cámara levantó la sesión, y estableció que no había quorum decisorio, por lo que levantó la sesión.\nCuenca revisó si había quorum deliberatorio y tras aceptar una apelación a la decisión de Pizarro se pudo continuar con la sesión, en la que va más avanzado en el trámite, y se espera que le dé luz verde al articulado completo. Sin embargo, por la incertidumbre que generó la decisión, levantó la decisión.\n"En aras de que los colegas tienen demasiadas dudas con el procedimiento con que se retomó la sesión, (decido levantar). Por lo tanto, mañana solo citaré para anunciar y pasado mañana retomaríamos la votación", expresó Cuenca, y aseguró que puede que el Gobierno necesite citar extras. Tras esta decisión, el representante liberal, Juan Diego Echavarría, apeló a la decisión, pero la plenaria votó mantenerla.\n"Como gobierno estamos convencidos que el tramite es correcto, pero en aras de levantar cualquier riesgo, de que no sé dé la posibilidad de un error de interpretación y nadie pueda usar la mala jugada que hicieron, en aras de que eso no sea usado en contra de la seguridad jurídica solicitamos que se haga caso a la presidencia, dejando la claridad de que la actuación de la plenaria fue correcta, que la forma en que levantaron fue indebida", dijo el viceministro a la plenaria.\nPizarro levantó la sesión en la mañana\n"El registro se abrió a las 10:05 de la mañana para votar el proyecto más importante del Gobierno, eran las 11:05 y no había quorum decisorio, no estaba la gran mayoría de los representantes en el recinto, no estaba el gobierno en el recinto para discutir la Ley de Crecimiento", explicó Pizarro.\nLa representante estableció que ella, como representante de la bancada de oposición en la mesa directiva del Congreso, encontró que era irresponsable y por lo tanto levantó la sesión, "cualquier trámite que continúe hoy quiere decir que la Ley está viciada", dijo la congresista por la Lista de decentes.\nLo que ya se había aprobado:\nEntre los artículos que ya fueron avalados en la tributaria, que ha sido aprobada en más de 85% por la Cámara, se encuentra la devolución del IVA que propuso el Gobierno, una medida que favorecerá al 20% de la población que devenga menores ingresos, y que entrará a regir en el segundo semestre de 2020, y no en 2021, como inicialmente se había propuesto.\nTambién se aprobaron los tres días sin IVA, la normalización de activos para 2020, e incluso un impuesto para el turismo con fines sociales, con el cual de cobrarán US$15 a quienes ingresen al país por vía aérea, incluso para nacionales residentes.


Botas Masculinas: Opiniones, precios y mejores modelos\n¿estás buscando Botas Masculinas? Hemos recopilado toda la información relevante para usted en nuestras claras tablas de comparación.\nMejor Botas Masculinas\nSAGUARO Hombre Botines Zapatos Botas De Nieve Invierno Cortas Fur Aire Libre Boots (39 EU, Azul)\nBotas de invierno puede mantener los pies secos y calientes, perfecto para el tiempo al aire libre y frío.\nGruesa piel caliente en los zapatos de la nieve, se hace con el aire frío, mantiene los pies calientes.\napertura elástica hace que estas botas fáciles de poner encendido o apagado, conveniente para el trabajo, paseo, al aire libre, y ocasiones de ocio Botas de invierno.\nforma fija proporciona un buen apoyo para los pies de todas las direcciones y sus primas de buena calidad evita que se deforme.\nsuela de goma con una excelente resistencia a la abrasión, resistencia al deslizamiento y un gran agarre.\nOFFERTAMejor Botas Masculinas\nKickers Kick Hi Core, Botas Unisex Adulto, Negro, 42 EU\nDiseño encantador para un hombre especial en su vida, este anillo anillo de matrimonio versátil ofrece negro con un espejo de alto brillo acabado, borde biselado y el ajuste de la comodidad con un ancho de banda de 8 mm. Una decisión audaz y elegante para el caballero moderno. anillo de tamaño 11,5\nPUMA One 20.4 FG/AG, Botas de fútbol Hombre, Amarillo (Ultra Yellow Black/Orange Alert), 40 EU\nCMP Rigel, Zapatos de Low Rise Senderismo para Hombre, (Graffite-Marine 35ud), 41 EU\nPUMA St Activate Mid WTR, Zapatillas Unisex Adulto, Beis (Taffy/Taffy), 43 EU\nEntresuela de poliuretano: la entresuela de poliuretano de Puma ayuda a un deslizamiento suave para un uso cómodo y un aspecto futurista.\nAltura media con cuello acolchado.\nParte superior ripstop con revestimiento de piel sintética.\nMountain Warehouse Trail Kids Botas Impermeables - Zapatos Infantiles con Malla sintética en la Parte Superior, Plantilla EVA, Alta tracción - para Senderismo y Caminar Amarillo Mostaza 32\nEn esta página encontrará la lista de los mejores Botas Masculinas con ficha técnica, reseñas emitidas por personas que ya han comprado el producto, información sobre el precio actual y ofertas activas. Hemos dividido la lista de manera que muestre la versión más popular y más vendida. Seleccionamos las mejores promociones disponibles en línea para toda España.\nAquí está el ranking de los mejores Botas Masculinas, haga clic para ver reseñas, detalles y ofertas activas:\nNIKE Jr. Tiempo Legend VII FG Suelo Duro Niño 38 Bota de fútbol - Botas de fútbol (Suelo Duro, Niño, Masculino, Suela con Tacos, Negro, Verde, Naranja, Monótono)\nEn esta página usted puede encontrar una lista de productos con sus comentarios y opiniones emitidas por clientes que ya han comprado Botas Masculinas. Pueden identificarse por el voto expresado en estrellas y pulsando sobre ellas se accede a la sección de comentarios y opiniones registradas. Las reseñas presentadas son una forma útil de evaluar mejor si comprar o no comprar el producto. Al vincularlos a experiencias reales de compra, son útiles para comprender la calidad del producto, si realmente corresponde a lo que se ha enviado, si hay defectos de fábrica o si todo está bien. Los usuarios que publican comentarios sobre Botas Masculinas dan información útil no sólo sobre la fase de compra, sino también sobre el uso en la vida real, es gracias a esta retroalimentación que se puede comprender el uso real. Todo esto suele ir acompañado de imágenes que permiten identificar tanto los méritos como los defectos. La lista propuesta clasifica los productos según los votos recibidos, las opiniones positivas y la relevancia de las necesidades demostradas por los clientes. Es por ello que en la parte superior del ranking encontrarás los mejores productos de Botas Masculinas y a medida que vayas descendiendo las demás opciones, siempre seleccionadas entre las más populares.\nEl precio se actualiza todos los días para que siempre sepas cuánto cuesta Botas Masculinas. La lista de precios puede estar sujeta a cambios en el costo basado en cualquier oferta del día, para encontrar el último precio sólo tiene que hacer clic en el botón "ver precio".\nDurante el año hay promociones de productos a la venta en línea y Botas Masculinas podría ser una de ellas. Las ofertas se pueden ver en la caja de presentación del producto, si una promoción está activa verá una caja verde con la palabra "oferta".\nBotas Masculinas Descuento\nY-PLAND Calentador de pies Regular, Zapatos con calefacción eléctrica enchufables, Zapatos de algodón con calefacción, pies Calientes en Invierno-marrón_33X25CM\nCategoría de producto: zapatillas calefactables enchufables. Género aplicable: tanto masculino como femenino. Material: vellón de conejo. Ventajas: Mantener caliente, controlar la temperatura. Voltaje de salida: 220 V. Potencia: 20 W. Color: rojo, marrón. Tamaño: 33X25CM. Desmontable y lavable. Rango de temperatura: 40-60 grados. Longitud: 1,4 m.\nTerapia de calor calmante 108% natural: el calentador de pies Happy Heat ayuda a aliviar los pies fríos. Disfrute de la terapia de calor para calmar los pies hinchados, secos, agrietados, doloridos o doloridos, dolor crónico en los pies\nMaterial de alta calidad: Hecho de tela de pelo largo, la superficie de la zapatilla no produce pelusa, es cómoda de llevar. Este calentador de pies es súper suave y lo rodeará para brindarle un calor completo con la cantidad justa de peso para ayudarlo a relajarse. Esta es la solución para los pies cansados por el frío, o simplemente un poco de mimos cuando lo necesite. ¡Y la tela antideslizante con costuras inversas garantiza que el calentador de pies no se deslice por el suelo!\nFácil de usar: con el diseño de la interfaz USB, el artículo se puede cargar con computadora, automóvil, energía móvil, cargador de teléfono móvil. Los zapatos se calientan rápidamente cuando se cargan, conveniente y práctico.\nAmpliamente aplicable: se puede usar sentado o acostado, ideal para usar mientras mira televisión, en la oficina, acampar, después de una larga carrera o ejercicio, después de un día frío afuera, manteniendo los pies calientes por la noche, calmando los pies dolorosos, derritiéndose ¡Tensión, calentamiento de pies fríos, alivio del dolor de artritis y mucho más!\nCalentador de pies eléctrico con enchufe USB, calentador de pies eléctrico multifunción, calentador de pies interior de invierno, calentador de pies con control de temperatura USB-azul_29X33CM\nCategoría de producto: zapatillas con calefacción USB. Material: película calefactora. Material superior: terciopelo super suave. Potencia del producto: 5V = 2A. Género aplicable: tanto masculino como femenino. Color: azul, rojo, azul claro, rosa. Tamaño: 29X33cm. Temperatura: alrededor de 60 grados.\nCálido y confortable: Diseño nuevo.Los zapatos calentados se componen de tela de algodón de felpa suave y aislamiento para mantener los pies calientes y acogedor.Con el elemento calefactor electrónico y evitar que los pies de las lesiones por frío en invierno.\nALTA CLASE Calentar el material: la calefacción rápida.los zapatos de calefacción USB están hechos de materiales de fibra avanzada de calor, que es seguro y confiable.Encienda el interruptor, puede obtener sensación de calor alrededor de 8 segundos.La temperatura más alta puede alcanzar 127 .\nSeguro y fiable: El uso de película de calefacción de alta tecnología (fibra no carbono);10V de baja tensión;segura y fiable.\nDISEÑO USB y conveniente: Disponible para fuente de alimentación móvil y el adaptador de carga.Usted puede usar en casa, en la oficina, en el cine o en el exterior secar medio ambiente.Se puede administrar a su amante, padres y amigos como regalos de Navidad y Acción de Gracias.\nY-PLAND Calentador de pies enchufable, Calzado eléctrico, Calzado Calefactor-Garfield_Los 35X25CM\n【CALENTADOR DE PIES LAVABLE Y DESMONTABLE】 - El forro polar se puede desmontar y limpiar fácilmente. Con el diseño portátil, es conveniente llevarlo a cualquier parte. El cable es lo suficientemente largo como para permitir que el calentador se conecte desde una gran distancia.\n【CALENTADOR DE PIES SEGURO Y CALIENTE】 - Adopta material de calefacción de alta tecnología, seguro y confiable, plug and play, mantendrán sus pies calientes. Con USB puede contactarlo a la PC, computadora portátil, automóvil y banco de energía ect. zócalo usb fijo, conveniente\n【REGALO PERFECTO PARA LOS AMADOS】 - ¡Una necesidad para el invierno! Ideal para calmar los pies fríos, cansados o doloridos. El calentador eléctrico para pies puede mantener el pie caliente y aliviar el dolor de los músculos doloridos. ¡El calentador de pies es un regalo popular para padres y parejas, y especialmente para las mamás en todas partes! Ya sea para un cumpleaños, Navidad o cualquier otra ocasión, ¡muéstrale a alguien que te importa!\n【 Puede estar seguro de comprar】: Su satisfacción es nuestro objetivo principal, puede estar seguro de comprar, si tiene algún problema en el uso, no dude en contactarnos, lo haremos estar a las 30 Responder en cuestión de horas\nOFFERTABotas Masculinas Descuento\nCxypeng Zapatillas de casa Mujer,Deslizadores del algodón de la Tela Escocesa del Invierno de los Hombres, Zapatos de Plataforma Antideslizantes,Zapatillas de Piel Sintética Suave para Mujer\nMaterial de la suela: goma, TPR, material superior: gamuza, estilo: pantuflas de felpa de medio tacón, cuadros masculinos y femeninos\nY-PLAND Calentador de pies, Calzado con calefacción eléctrica de Invierno, Calentador de pies extraíble y Lavable enchufable-Blanco_Los 38X32.5X20CM\nProducto: Calienta pies. Género aplicable: tanto masculino como femenino. Color: blanco, rosa. Tamaño: 38X32.5X20CM. Voltaje nominal: 220 V; potencia: 25W. Uso: plug-in. Función: ajuste de temperatura, impermeable, antifugas, extraíble y lavable.\nFácil de usar. Alimentación USB o adaptador eléctrico, salida 5V = 1A, 2A. Cuando el primer contacto, puede tardar 1-7 minutos en calentar y calentar sus zapatos.\nUn par de zapatillas viene con 6 almohadillas de calefacción de fibra de carbono. Puedes sacar las piezas de calefacción cuando quieras lavar tus zapatillas.\nLa temperatura de calentamiento puede afectar el frío exterior, generalmente se calienta alrededor de 104°F (referencia).\nFuente de alimentación USB, como PC, adaptador notebook.cellphone. El paquete incluye: 1 par de zapatillas, 5 cable USB.\nLXWS Mujer Cremallera Lateral Borla Tacones de Bloque Grueso Botines de Invierno para el Trabajo Caminar Senderismo Zapatos,Grey-43\n【Material】: Sintético - Cuero sintético de alta calidad y ecológico, la sensación visual y de la mano es comparable al cuero real. Textura superficial exquisita y rica, procesamiento de detalles naturales, lo que hace que estas botas sean más texturizadas y elegantes.\n【Cierre】 Cremallera lateral. Forma de la punta: punta redonda. Tipo de tacón: tacón bajo Altura normal del tacón: 1-3 CM.\nVaqueros Vaqueros Slim Fit Rectos Casual Negro Pantalones Vaqueros De Algodón Elástico 36 Azul\nDecoración: bolsillo.Tipo de patrón: sólido.Tipo de artículo: jeans.Sexo: masculino.Estilo de jeans: recto.\nLos jeans pueden modificar el cuerpo de una persona y son adecuados para usar con todo tipo de ropa. Son elegantes y simples. Son una de las prendas imprescindibles en la vida.\nLos jeans son cómodos de usar, elegantes, informales y amigables para los negocios, adecuados para todas las ocasiones, limpios y cómodos, dándote otro encanto.\nLos jeans vienen en varios colores y estilos. Al elegir la ropa adecuada, puede agregar diversión a su vida diaria\nSeleccione el tamaño apropiado durante el proceso de pago. Si tiene alguna pregunta, puede contactarnos en cualquier momento. ¡Muchas gracias por tu apoyo!\nVaqueros Hombre Blanco Azul Vaqueros Elásticos Estilo Algodón Vaqueros Hombre Pantalones 31916-Blueblack\nestilo: Casual.Tipo de artículo: Jeans.Grosor: peso medio.Longitud: Longitud total.Tipo de tela: suavizante.\nJeans Slim Fit Stretch Thick Pants Jeans Cálidos Casual Grey Winter Jeans Hombres Black Stretch Grey Jeans 38 Blueblack009\nTipo de patrón: sólido Estilo de jeans: recto Tipo adecuado: convencional Longitud: Longitud total Tipo de tela: suavizante\nPantalones Vaqueros Rectos Casuales para Hombre, Pantalones Vaqueros De Hip-Hop con Collage para Hombre, Pantalones Vaqueros Holgados De Pareja para Mujer, Ropa\nTipo de ajuste: estilo suelto: Casual Espesor: peso medio Longitud: Longitud total Tipo de tela: suavizante .....\nA continuación hemos seleccionado una serie de Botas Masculinas que se encuentran entre los más baratos del mercado. Sólo tiene que desplazarse por la lista para encontrar el Botas Masculinas más barato con cada hoja de producto ordenado por precio, desde el más barato (precio más bajo) hasta el más caro (precio más alto).\nEl producto Botas Masculinas se encuentra en el catálogo específico donde se presenta toda la línea de productos a la venta. Botas Masculinas se incluye en este catálogo de presentación 2021 junto con la familia de productos de la Marca. El catálogo en línea se actualiza con frecuencia para permitir la consulta de los últimos detalles e innovaciones y el precio relativo al público.\nEste es el eterno dilema de hoy, ¿dónde comprar Botas Masculinas? ¿Comprar en línea o directamente en la tienda?\nEn línea Las ventajas de las tiendas en línea están dadas por la disponibilidad inmediata de Botas Masculinas, usted puede recibir directamente en casa a través de mensajería (a veces incluso sin gastos de envío). También puede consultar en línea las hojas de datos que muestran los detalles y leer las opiniones de los usuarios que lo han probado.\nTienda En la tienda en su lugar se puede probar el producto en persona, se puede ver directamente cómo funciona Botas Masculinas y luego tener una idea más clara de la compra que hacer. No siempre, pero en algunos casos puede recibir orientación de expertos en la tienda y luego evaluar más información y características. Solemos decir que comprar en línea significa ahorrar. La mayoría de las veces las tiendas en línea pueden presumir de precios más baratos y por lo tanto usted gasta menos.\nAmazon y Ebay son de hecho los dos gigantes del comercio electrónico y pueden contar con millones de usuarios que compran todos los días. En estas tiendas online puede encontrar el producto Botas Masculinas y para comprobarlo haga clic en la página dedicada a los siguientes enlaces:\nBotas Masculinas puede estar disponible o entrante, sólo que en algunos casos ya no estará disponible, sin embargo, sólo tiene que leer los detalles de la ficha de producto para ver si volverá a estar a la venta en breve. La ventaja de Amazon es que usted puede contar con Prime, el servicio que reduce costos al hacer envíos gratuitos en muchos casos. Ebay, por otra parte, puede confiar en la garantía de aquellos que eligen paypal y varios anuncios de Botas Masculinas como su método de pago.\nSi ya está considerando comprar en Amazon, le recomendamos que eche un vistazo a la página de cupones de descuento de Amazon para obtener una ventaja de precio adicional. Simplemente ingrese a este cupón de descuento para reducir el precio de su carrito de compras y luego obtenga Botas Masculinas a un costo aún menor. Haga clic en el enlace de arriba para ver el procedimiento que le permite obtener esta promoción adicional.\nSi los detalles, la ficha técnica y la información obtenida de la lectura de las reseñas no le han convencido, puede encontrar alternativas a Botas Masculinas. Dependiendo de sus necesidades y preferencias de marca, hay varias soluciones alternativas atractivas o productos similares disponibles que pueden realizar la misma función dentro de ciertos límites. Será leyendo los comentarios y opiniones de estos que usted entenderá si realmente pueden ser una opción a considerar.